( ** ) 



den regel het geval is, zoo raoet clit salpeterz-uur ontleed 

 vvorden. MOHR gebruikt hiertoe sterk z-outzuur -en kookt 

 daarmede; maar hoe minder salpeterzuur men heeft te ont- 

 leden, hoe beter. In de plaats van die on tied ing van het 

 salpeterzuur te be-werkstelligen met zoutzuur, beveelt MOHR 

 ook aan, ijzervitriool in stukj.es in de vloeistof te \vcrj)en 

 en te koken ; maar .hierdoor gaat een -voordeel vcrloren, 

 naiuclijk de kleurloosheid der oplossing, nadat de proef 

 is geeindigd. 



Een stukje galvanisch koper, 0,563 in gewigt, loste 

 MOtra op in salpeterzuur-en zoutzuur, het salpeterzuur dmp- 

 pelsgewijae toegevoegd, en na de oplossing door toegevoegd 

 zoutzuur het salpeterzuur ontleed. Door zink het 'koper 

 op de genoemde wijze nedergeslagen, woog 0,5675. 



Deze methode geeft dus, bij behandeling van enkel koper 

 in oplossing, zeer goede uitkoinsten. Maar zijn er andere 

 metalen tevens voorhanden, met name dezulken, die onder 

 de genoemde omstandigheden door zink met het koper ne- 

 dergeslagen worden, en later in verdund zoutzuur niet 

 weder worden opgelost, dan is de methode onbruikbaar. 

 MOHR geeft \vel op, dat hij -op de genoemde wijze uit 

 geel koper 69.412 pCt. meiaal, n uit argentan 56,25 pCt 

 metaal verkregen heeft, inaar hij noemt dit metaal ten on- 

 regte koper, zoo er namelijk in het gele -koper en in het 

 argentan door zink praecipiteerbare andere metalen zijn 

 aanwezig geweest. 



Onder dezelfde omstandigheden toch, waaronder koper 

 hier wordt gspraecipiteerd, slaan ook neder zilver en lood, 

 die later niet weder in zoutzuur worden opgelost en dus 

 het gewigt van het ko-per vergrooten ; voorts wordt tin 

 door zink uit zijne oplossing nedergeslagen, maar dit me- 

 taal kan later weder door zoutzuur, hoezeer dan ook traag, 

 vvorden opgelost, zoo het koper nedergeslagen en het over- 

 tollige zink opgelost is, wanneer tevens het gelatineuse 



